Artikel dikirim: 10/11/2021 Artikel direvisi: 23/11/2021 Artikel diterima: 9/12/2021

## ABSTRAK
Tujuan  konservasi  fosil  adalah  menggunakan  bahan-bahan  yang  paling  sedikit  menyebabkan  kerusakan  pada fosil.  Penting  untuk  memahami  bahan  perekat  yang  ideal  dan  alami.  Penelitian  ini  bertujuan  mengembangkan bahan alami sebagai  bahan perekat  konservasi  fosil. Bahan  yang diuji  sebagai alternatif konservasi  fosil adalah gondorukem  dan  anchor.  Perekat  alam  diharapkan  dapat  memberikan  alternatif  yang  dapat  digunakan  untuk konservasi  fosil.  Sebagai  pembanding  adalah  bahan  yang  selama  ini  digunakan  untuk  konservasi  fosil  yaitu epoksi resin. Parameter pengujian yang digunakan antara lain uji kenampakan atau visual, uji keasaman (pH), uji berat  jenis, uji kadar padatan, uji waktu perekat mulai  mengering dan analisis gugus  fungsi dan senyawa  yang terkandung  dalam  material  bahan  perekat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  perekat  alami  dari  tumbuhan (gondorukem) serta perekat alami dari hewan (anchor) dapat digunakan untuk menyambungkan fosil yang patah dengan  ukuran  fosil  yang  relatif  kecil  dan  sedang  dimana  dari  bahan  perekat  alternatif  tersebut  dipilih  anchor sebagai bahan alternatif pilihan karena karakteristik yang hampir sama dengan epoksi resin. Dari hasil penelitian yang  dilakukan  dipilih  anchor  sebegai  bahan  perekat  yang  paling  bagus  karena  memiliki  karakteristik  yang hampir sama dengan epoksi resin .
Kata kunci: Konservasi; Gondorukem; Anchor; Epoksi Resin

## ABSTRACT
The  goal  of  fossil  conservation  is  to  use  materials  that  cause  the  least  amount  of  damage  to  fossils.  It  is important to understand the ideal and natural adhesive material. This study aims to develop natural materials as an adhesive for fossil conservation. The materials tested as alternatives to fossil conservation are gondorukem and anchor. Natural adhesives are expected to provide an alternative that can be used for fossil conservation. As a comparison, the material that has been used for fossil conservation  is epoxy resin. The test  parameters used include  the  appearance  or  visual  test,  acidity  test  (pH),  specific  gravity  test,  solids  content  test,  test  when  the adhesive  starts  to  dry,  analysis  of  functional  groups  and  compounds  contained  in  the  adhesive  material.  The results  showed  that  natural  adhesives  from  plants  (gondorukem)  as  well  as  natural  adhesives  from  animals (anchors)  can  be  used  to  connect  broken  fossils  with  relatively  small  and  medium-size  fossils.  Redundancy choice  because  the  characteristics  are  almost  the  same  as  the  epoxy  resin.  From  the  results  of  the  research
ISSN 2087-3336 (Print) | 2721-4729 (Online)

## TEKNOSAINS: Jurnal Sains, Teknologi dan Informatika
Volume 9, Nomor 1, Januari 2022, hlm 55-64 http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/tekno DOI: 10.37373

## Pengembangan Bahan Alam: Gondorukem dan Anchor sebagai Bahan Konservan Fosil

## Development of Natural Materials: Gondorukem and Anchor as Fossil
Conservation Materials
Sugeng Maulana 1 , Kun Harismah 2*
1,2* Department of Chemical Engineering, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
1,2* Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169
*Koresponden email: kun.harismah@ums.ac.id

## 56  Sugeng Maulana, Kun Harismah

## Pengembangan Bahan Alam: Gondorukem dan Anchor sebagai Bahan Konservan Fosil
conducted, anchor  was chosen as the best  adhesive material because it has almost  the same characteristics as epoxy resin.
Keywords: Conservation; Gondorukem; Anchor, Epoxy Resin.

## 1. PENDAHULUAN
Kekayaan  yang  dimiliki  suatu  bangsa  mempunyai  nilai  keilmuan  bagi  bangsa  tersebut  sehingga kekayaan  ini  sangat  penting  untuk  dilestarikan  [1].  Kekayaan  budaya  bangsa  dikenal  dengan  istilah cagar  budaya.  Bangsa  Indonesia  memiliki  beragam  cagar  budaya  salah  satunya  adalah  fosil.  Fosil adalah sisa, jejak atau cetakan manusia, hewan, maupun tumbuhan yang membantu dan awet[2]. Fosil yang  ditemukan  biasannya  tidak  dalam  keadaan  utuh  dan  kalaupun  ditemukan  utuh,  fosil  tersebut masih rentan patah[3]. Ada dua penyebab kerusakan pada fosil yaitu kerusakan yang disebabkan oleh tindakan fisik dan kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sesuai[3]. Untuk menangani patah pada fosil dapat dilakukan konservasi dengan menyambungkan potongan-potongan fosil.
Perekat merupakan komponen integral dalam konservasi fosil. Metode konservasi fosil dilakukan dengan cara menentukan bahan perekat sintetis seperti epoksi resin. Epoksi resin merupakan salah satu perekat  penting  yang  mampu  mengikat  berbagai  bahan  seperti  baja,  tembaga,  kayu,  besi,  semen, plastik  dan  komposit[4].  Bahan  ini  sudah  banyak  dipakai  dalam  proses  konservasi  karena  dapat mengkonservasi fosil tanpa perlu memilah komposisi fosilnya yang artinya dapat dipakai untuk segala jenis komposisi fosil. Hal ini menjadi penting karena komposisi fosil yang satu dengan fosil yang lain bisa sangat beragam.
Epoksi resin telah terbukti efektif untuk konservasi fosil dan telah digunakan di berbagai negara. Akan  tetapi  karena  epoksi  resin  merupakan  bahan  kimia  sintetis  sedangkan  tujuan  konservasi  fosil adalah  menggunakan  bahan-bahan  yang  paling  sedikit  menyebabkan  kerusakan  pada  fosil[5].  Oleh karena itu, pentingnya memahami bahan perekat yang ideal dan alami.
Terdapat potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai perekat yaitu gondorukem dan anchor[7]. Gondorukem  dipilih  karena  memiliki  sifat  sebagai  bahan  perekat  yang  berfungsi  sebagai  kerekatan atau  kekentalan,  dan  dapat  menjadi  bahan  alternatif  untuk  menjaga  kualitas  kekentalan  aspal  dan bahan konsolidasi fosil [5][6]. Anchor adalah lem hewan tidak beracun yang bisa menjadi karet alami [7]. Anchor dapat larut dalam air panas, dan pada waktu pendinginan terjadi pembekuan seperti agar- agar ( jelly ), sehingga bahan ini dapat menghasilkan daya rekat pertama yang cukup kuat[1]. Pemilihan bahan-bahan tersebut dikarenakan bahan tersebut memiliki sifat yang sama dengan epoksi resin antara lain berbentuk padatan/kristal, larut sempurna dalam pelarut organik (berbasis minyak) dan mengeras kembali setelah pelarut menguap sehingga berpotensi dapat dipakai untuk konservasi fosil yang patah.
Dari penelusuran paten melalui pangkalan data Kekayaan  Intelektual  Indonesia, diperoleh paten IDP000057741 yaitu perekat dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang mengandung etilena atau olefin dan bahan dasar dari alam berupa rosin atau disebut colophony atau pitch yunani (Pix græca ), yang merupakan bentuk padat dari resin yang diperoleh dari getah pohon pinus.
Perekat  alam  diharapkan  dapat  memberikan  alternatif  yang  dapat  digunakan  untuk  konservasi fosil[11].  Perekat  alam  dipilih  karena  lebih  ramah  lingkungan,  mudah  didapat  dan  harganya  relatif terjangkau  [9].  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  kajian  pengembangan  perekat  alam  untuk  konservasi fosil  sebagai  alternatif  bahan  konservasi  yang  selama  ini  menggunakan  Paraloid  B72.  Penelitian Haldoko  (2016)  mengembangkan  gondorukem  untuk  konsolidasi  fosil.  Penelitian  tersebut menggunakan  gelatin  sebagai  bahan  pelarut.  Sedangkan  penelitian  ini  bertujuan  mengembangkan perekat dari bahan alam berupa gondorukem, menggunakan pelarut benzena dan anchor menggunakan pelarut aquades sebagai bahan perekat alternatif dalam konservasi kajian pengembangan perekat alam
untuk konservasi fosil sebagai alternatif bahan konservasi yang selama ini menggunakan Paraloid B72 fosil.

## 2. METODE
Penelitian dilakukan di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Sangiran.  Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dua faktor dengan dua pengulangan.
2.1. Bahan
Bahan alam gondorukem dan anchor, aquades, benzena, epoksi resin dan hardener.
2.2. Alat
Peralatan yang digunakan dalam penelitian meliputi gelas arloji, gelas beker, gelas ukur, kompor listrik,  mortar  dan  alu,  oven,  pH  indikator,  piknometer,  pipet  tetes,  termometer,  spatula,  timbangan analitik, dan spektroskopi IR-Prestige 21 Shimadzu.

## 2.3. Cara kerja
Pada  tahap  persiapan  dimulai  dengan  mencuci  semua  alat  yang  digunakan  selama  penelitian, selanjutnya  menimbang  bahan-bahan  yang  dipakai  sebagai  perekat  yaitu  anchor  dan  gondorukem kemudian menyiapkan benzena. Benzena dapat digunakan sebagai pelarut organik [8].
Penelitian  memiliki  dua  langkah  sesuai  dengan  jumlah  bahan  yang  diuji  cobakan.  Bahan gondorukem,  dilakukan  dengan  cara:  1)  menimbang  7,5;  10,  dan  12  gram  gondorukem  dengan timbangan  analitik,  2)  menghaluskan  gondorukem  sampai  menjadi  serbuk  dengan  menggunakan mortar,  3)  mengambil  pelarut  benzena  sebanyak  10  mL  kemudian  memanaskan  dan  dijaga temperaturnya  sebesar  60°C,  4)  mencampurkan  bahan  perekat  gondorukem  ke  dalam  benzena  di dalam gelas beker, 5) mengaduk campuran bahan perekat dan pelarut sampai homogen di atas kompor listrik, dan 6) mengaplikasikan perekat ke fosil yang akan disambung.
Bahan  anchor  dilakukan  dengan  cara:  1)  menimbang  7,5;  10;  dan  12,5  gram  anchor  dengan timbangan  analitik, 2) memanaskan 10 mL aquades dengan kompor listrik dan dijaga temperaturnya sebesar  70°C,  3)  mencampurkan  bahan  perekat  anchor  ke  dalam  aquades,  3)  mengaduk  campuran bahan  perekat  dan  pelarut  sampai  homogen,  4)  dan  mengaplikasikan  perekat  ke  fosil  yang  akan disambung. Selanjutnya, pembuatan perekat epoksi resin dilakukan dengan cara: 1) mengambil 25 mL epoksi  resin,  2)  mengambil  25  mL  hardener,  3)  mencampurkan  kedua  bahan  hingga  homogen,  4) mengaplikasikan perekat ke fosil yang akan disambung.  Penentuan kualitas perekat dilakukan dengan uji kenampakan, uji keasaman (pH), uji berat jenis, kadar padatan, uji waktu perekat mulai mengering, dan analisis gugus fungsi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Uji kenampakan
Pengujian  kenampakan/visual  bahan  perekat  dilakukan  dengan  cara  perekat  dituangkan  di  atas permukaan  gelas  datar  atau  gelas  beker  lalu  dialirkan  sampai  membentuk  lapisan  tipis.  Selanjutnya dilakukan  pengamatan  visual  warna,  keberadaan  benda  asing  berupa  butiran,  debu,  dan  benda  lain. Hasil pengamatannya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Uji kenampakan bahan perekat Jenis Bahan Perekat Warna Keadaan Pengotor Gondorukem Kuning Bebas Pengotor Anchor Putih Kekuningan  Bebas Pengotor Epoksi Resin Putih Kekuningan  Bebas Pengotor
Semua  bahan  perekat  bebas  dari  pengotor  yang  menandakan  proses  pembuatan  bahan  telah dilakukan  dengan  baik  sehingga  tidak  ada  benda  asing  yang  tercampur  dalam  bahan-bahan  tersebut.

## 58  Sugeng Maulana, Kun Harismah

## Pengembangan Bahan Alam: Gondorukem dan Anchor sebagai Bahan Konservan
Fosil
Dari  segi  kualitas  warna,  anchor  memiliki  warna  yang  sama  dengan  epoksi  resin  yakni  putih kekuningan. Uji kenampakan visual dari gondorukem dapat di lihat pada gambar 1.

## Gambar 1. Kenampakan gondorukem

## 3.2 Pengujian pH
Pengukuran  pH  adalah  pengukuran  banyaknya  konsentrasi  ion  H + pada  suatu  larutan.  Untuk melakukan  determinasi  pH,  sampel  perekat  dalam  wadah  diukur  keasamannya  dengan  kertas  pH. Setelah itu dilihat perubahan warna yang terjadi pada kertas pH dan didekatkan pada kertas indikator pH  dan  dilihat  perubahan  warna  pada  kertas  pH  yang  paling  mendekati  dengan  Indikator  pH.  Dari pengujian keasaman (pH) pada berbagai sampel bahan perekat alam, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Uji Keasaman bahan perekat Jenis Bahan Perekat Nilai pH Gondorukem 5 Anchor 7 Epoksi Resin 8
Bahan  perekat  gondorukem  memiliki  pH  yang  paling  rendah  (pH  5).  Hal  ini  dikarenakan gondorukem memiliki kandungan sebagian besar adalah asam-asam diterpena, terutama asam abietat, asam isopimarat, asam laevoabietat, dan asam fumarat [14]. Sedangkan bahan perekat anchor memiliki pH  yang  paling  tinggi  (pH  7).  Hal  ini  menunjukan  bahwa  anchor  memiliki  sifat  yang  netral  artinya tidak terdapat senyawa yang bersifat asam maupun basa. Dan bahan perekat anchor yang memiliki pH paling  dekat  dengan  epoksi  resin  (pH  8)  yang  bersifat  basa.  Epoksi  resin  memiliki  pH  yang  tinggi sehingga  kekentalannya  juga  tinggi.  Dari  parameter  pH  dapat  dilihat  bahwa  anchor  lebih  baik  dari pada bahan perekat lainnya karena memiliki pH yang netral (pH 7).

## 3.3 Uji berat jenis
Berat jenis merupakan perbandingan relatif antara massa jenis sebuah zat dengan  massa jenis air murni. Sedangkan massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Dalam kegunaan sehari-hari,  massa  biasanya  disinonimkan  dengan  berat.  Meskipun  dalam  kenyataannya  massa  itu dipengaruhi  oleh  gaya  gravitasi  bumi.  Untuk  melakukan  pengujian  berat  jenis,  piknometer  kosong yang  bersih  dan  kering  ditimbang  (W1).  Kemudian  diisi  air  sampai  penuh  dan  ditutup  tanpa  ada
gelembung udara pada perekat lalu ditimbang (W2). Air dalam piknometer dibuang sampai bersih dan dikeringkan. Selanjutnya piknometer diisi dengan sampel perekat sampai penuh dan ditutup tanpa ada gelembung  udara.  Bagian  luar  piknometer  dibersihkan  dan  dikeringkan  dengan  tisu,  lalu  ditimbang (W3). Adapun hasil uji berat jenis disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil berat jenis Sampel Variasi Sampel Berat Jenis Anchor 1:0,75 1,0787 1:1 1,0907 1:1,25 1,095 Gondorukem 1:0,75 1,0128 1:1 1,0145 1:1,25 1,0744 Epoksi Resin 1:1 1,022
Pengujian  berat  jenis  dalam  percobaan  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  berat  jenis  dari berbagai  bahan  perekat.  Dalam  pengujian  berat  jenis  ini  menggunakan  variasi  konsentrasi  bahan perekatnya  dengan  perbandingan  antara  fosil  dan  perekat  (1:0,75;  1;1;  1;1,25).  Semakin  besar perbandingan rata-rata berat jenis dari suatu  bahan yang sama maka kadar padatannya akan semakin besar pula. Tabel 3 adalah hasil berat jenis yang diperoleh. Dalam hal ini perbandingan rata-rata berat jenis  dari  bahan  perekat  anchor  adalah  yang  paling  besar  dibandingkan  bahan  perekat  lainnya  yaitu 1,0787; 1,0907; dan 1,095 (1:0,75; 1;1; 1;1,25). Hal ini dikarenakan anchor memiliki tingkat kerapatan yang  paling  tinggi  sehingga  kadar  padatan  anchor  juga  semakin  besar.  Sedangkan  berat  jenis gondorukem diperoleh hasil 1,0128; 1,0145; 1,0744 (1:0,75; 1;1; 1;1,25). Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa  semakin  banyak  fosil  yang  ditambahkan  maka  berat  jenis  menjadi  semakin  besar.  Sebagai kontrol yaitu epoksi resin diperoleh berat jenis fosil:anchor (1:1) adalah 1,022.

## 3.4 Uji kadar padatan
Pengujian  kadar  padatan  dilakukan  dengan  cara  perekat  sebanyak  1,5  g  dimasukkan  ke  dalam cawan (W1). Selanjutnya perekat dalam cawan dikeringkan dalam oven pada suhu 150± 2°C selama satu  jam.  Kemudian  didinginkan  dalam  desikator  sampai  mencapai  suhu  kamar,  lalu  ditimbang. Pengeringan dan penimbangan dilakukan sampai diperoleh berat tetap (W2). Kadar padatan ditentukan dengan rumus:
% = Wi W2 x 100 (1)
Kadar  padatan  pada  berbagai  jenis  bahan  perekat  yang  dilakukan  pengujian  sangat  dipengaruhi oleh  konsentrasi  sampel  itu  sendiri.  Makin  pekat  konsentrasi  bahan  perekat  maka  kadar  padatannya akan  semakin  tinggi.  Pelarut  yang  digunakan  untuk  melarutkan  bahan  akan  menguap  ketika  proses pemanasan dalam pembuatan bahan perekat itu sendiri. Dari pengujian kadar padatan  disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Kadar padatan Sampel Variasi Sampel Kadar Padatan (%) Anchor 1:0,75 47,20 1:1 56,80 1:1,25 66,33 Gondorukem 1:0,75 46,60 1:1 65,40

## 60  Sugeng Maulana, Kun Harismah
Pengembangan Bahan Alam: Gondorukem dan Anchor sebagai Bahan Konservan Fosil
1:1,25 71,33 Epoksi Resin 1:1 99,39
Dari Tabel 4 pada perlakuan variasi perbandingan fosil dan perekat masing-masing (1:0,75; 1;1; 1;1,25)  diperoleh  hasil  yaitu  anchor  47,20%,  56,80%,  dan  66,33%  kemudian  gondorukem  46,6%, 65,40%,  dan  71,33%.  Dari  hasil  tersebut  terlihat  bahwa  semakin  banyak  fosil  yang  ditambahkan diperoleh  hasil  kadar  padatan  semakin  besar.  Kadar  padatan  epoksi  resin  adalah  99,39%.  Bahan perekat gondorukem variasi 1:1,25 memiliki kadar padatan yang paling mendekati epoksi resin yaitu 71,33%.  Hal  ini  dikarenakan  gondorukem  memiliki  tingkat  kekerasan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan anchor.

## 3.5 Waktu perekat mulai mengering
Pengujian ini menggunakan cara yang sama dengan uji kenampakan yaitu perekat dituangkan di atas  permukaan  gelas  beker,  lalu  dialirkan  sampai  membentuk  lapisan  film  tipis,  pengamatannya adalah  dengan  mencatat  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  perekat  ketika  mulai  mengering  yang  ditandai dengan  tidak  lagi  dapat  mengalir  ketika  permukaannya  dimiringkan  serta  telah  mengeras.  Dari  hasil pengujiannya disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Uji waktu perekat mulai mengering
Jenis Bahan Perekat Waktu Mulai Mengering Gondorukem 24 jam Anchor 23 menit Epoksi Resin 24 jam
Bahan  perekat  gondorukem  memiliki  waktu  pengering  yang  sama  dengan  bahan  perekat pembanding  (epoksi  resin)  yaitu  24  jam[15].  Waktu  perekat  ini  yang  paling  lama.  Bahan  perekat anchor memiliki waktu pengering yang paling cepat, yaitu 23 menit.
Apabila  dilihat  tentang  waktu  mengering  pada  saat  perekatan,  diperoleh  hasil  bahwa  kadar padatan bahan perekat (Tabel 4) berpengaruh terhadap waktu bahan perekat mulai mengering. Dimana semakin  besar  kadar  padatan  suatu  bahan  perekat  maka  semakin  lama  waktu  perekat  tersebut mengering.
3.6 Analisis gugus fungsi dan senyawa yang terkandung dalam material
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengugunakan  gondorukem  dan  anchor,  kemudian dibandingkan  dengan  epoksi  resin  dengan  menggunakan Fourier  Transform  Infrared  Spectroscopy (FTIR).  Spektroskopi  inframerah  berguna  untuk  identifikasi  senyawa  organik  karena  spektrumnya yang sangat kompleks yang terdiri dari banyak puncak-puncak. Analisis dilakukan  pada bahan perekat epoksi  resin,  gondorukem,  anchor.  Dari  hasil  pengujian  sampel  dengan  menggunakan  FTIR  maka didapatkan data pada tabel 6, 7 dan 8 untuk hasil data puncak serapan inframerah bahan perekat epoksi resin, gondorukem dan anchor, dan hasil uji FTIR dapat dilihat pada Gambar 2 untuk  bahan perekat epoksi resin, Gambar 3 untuk bahan perekat gondorukem dan Gambar 4 untuk bahan perekat anchor.

## - Bahan perekat epoksi resin
Tabel 6. Data puncak serapan inframerah bahan perekat epoksi resin Score Library Name 774 10 - ATR-Organic 2 D’Paraffin
773 90 - IRs Reagent 2 Vaseline 767 10 - IRs Polymer 2 Epoxy 1 766 63 - A_FoodAdditives2 A Liquid Paraffin-4 765 127 - T-Polymer2 T_PhenoxyResin 765 126 - ATR-Polymer2 D_PhenoxyResin 764 44 - ATR-Polymer2 D_Epoxy2 760 135 - T-Polymer2 T_Polyamide_Resin 759 199 - IRs ATR Reagent2 199 755 76 - IRs Reagent2 PARAFFIN
Gambar 2. Hasil uji FTIR epoksi resin
- Bahan Perekat Gondorukem
Tabel 7. Data puncak serapan inframerah bahan perekat Gondorukem Score Library Name 741 12 - T-Organic2 AdipicAcid 733 76 - IRs Reagent2 Paraffin 732 62 - T_FoodAdditives2 T_Liquid Paraffin-4 721 23 - IRs Reagent2 C6H10O-1 720 35 - T_FoodAdditives2 T_2,3,5,6-Tetramethylpyrazine- 4 714 63 - A_FoodAdditives2 A_Liquid Paraffin-4 713 12 - IRs Reagent2 Bu_Amin 713 90 - IRs Reagent2 Vaseline 713 10 - T-Organic2 Paraffin 712 10 - ATR-Organic2 D_Paraffin

## 62  Sugeng Maulana, Kun Harismah
Pengembangan Bahan Alam: Gondorukem dan Anchor sebagai Bahan Konservan Fosil
Gambar 3. Hasil Uji FTIR Gondorukem
- Bahan Perekat Anchor
Tabel 8. Data puncak serapan inframerah bahan perekat anchor Score Library Name 817 21 - ATR-Polymer2 D_Protein1 799 22 - T-Polymer2 Soy Bean Powder 797 22 - ATR-Polymer2 D_Protein2 793 183 - ATR-Polymer2 D_Zein 787 21 - T-Polymer2 Human Hair 776 177 - IRs Pharmaceuticals Lysozyme Hydrochloride 776 69 - IRs Polymer2 Skin 754 72 - IRs Polymer2 Wool 745 138 - ATR-Polymer2 D_Polyacrylamide-2 736 131 - T-Polymer2 T_Polyacrylamide-1
Secara  garis  besar  pengujian  FTIR  untuk  semua  bahan  perekat  dapat  disimpulkan  bahwa  semua bahan  perekat  dapat  digunakan  untuk  merekatkan  fosil.  Karena  memiliki  karakterisasi  gugus  fungsi polimer yang sama. Penggunaan perekat  untuk fosil sebaiknya diberikan bahan-bahan yang memiliki sifat mirip dengan fosil, agar proses pengikatannya secara kimiawi bisa ‘klik’. Artinya ada chemistry antara material perekat dengan material yang akan direkatkan sehingga ada chemical bonding. Bahan perekat anchor memiliki senyawa polimer paling banyak dan melebihi senyawa polimer yang terdapat dalam epoksi resin yang digunakan sebagai pembanding.

## 3. SIMPULAN
Penelitian  ini  merupakan  kegiatan  dari  seksi  perlindungan  yang  bertujuan  untuk  melakukan pengembangan  metode  dan  teknik  konservasi  fosil  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  metode optimasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perekat alami  dari  tumbuhan  (gondorukem)  serta  perekat  alami  dari  hewan  (anchor)  dapat  digunakan  untuk menyambungkan  fosil  yang  patah  dengan  ukuran  fosil  yang  relatif  kecil  dan  sedang,  dimana  dari bahan  perekat  alternatif  tersebut  dipilih  anchor  sebagai  bahan  alternatif  pilihan  karena  karakteristik yang hampir sama dengan epoksi resin.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami berikan kepada segenap keluarga besar Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran yang telah memberi fasilitas penelitian.

## REFERENSI
[1] L.  A.  Haldoko,  B.  Kasatriyanto,  R.  K.  Suryanto,  and  H.  Yulianto, Pengembangan  Perekat Alam untuk Penyambungan Artefak Kayu . Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. Magelang: Balai Konservasi Borobudur, 2015.
[2] E.  Susena,  C.  A.  Pamungkas,  and  N.  Khotimah,  “JURNAL  AKSI  Akuntansi  dan  Sistem Informasi Application of Fossil and Artefact Collection in The Human Reservation Center,” J. AKSI (Akuntansi dan Sist. Informasi) , vol. 5, no. 1, pp. 52–58, 2020.
[3] Y.  D.  Kartka, Upaya  pelestarian  fosil  melalui  konservasi  di  museum  Sangiran  Jawa  Tengah. Librarian Researcher Reservasi dan Konservasi Bahan Pustaka, 2016.
[4] J. C. Buttler, Damage to Sub-Fossil Bone . London: National Museum Wales, 1994.
[5] E. M. Petrie, Epoxy Adhesive Formulations . New York: McGraw-Hill Book Company, 2005.
[6] R.  Russell  and  B.  Strilisky,  “Keep  it  together:  an  evaluation  of  the  tensile  strengths  of  three select  adhesives  used  in  fossil  preparation,” Collect.  Forum ,  vol.  30,  no.  1,  pp.  85–95,  2016, doi: 10.14351/2015.07.22.
[7] H.  Prastawa,  Z.  F.  R,  T.  Industri,  and  U.  Diponegoro,  “Kemitraan  Sebagai  Model Pemberdayaan Masyarakat,” pp. 178–183.
[8] C.  N.  Azka,  S.  M.  Saleh,  and  S.  Sugiarto,  “Pengaruh  Subsitusi  Gondorukem  Pada  Aspal Penetrasi 60/70 dengan Menggunakan  Agegrat Halus Sabang terhadap Stabilitas Marshall,” J. Arsip Rekayasa Sipil dan Perenc. , vol. 1, no. 4, pp. 50–60, 2018.
[9] L. A. Haldoko, J. Setyawan, S. Wahyuni, A. Gunawan, and R. P. Lambang, “Konsolidasi fosil menggunakan resin alam,” Borobudur , vol. 14, no. 2, pp. 58–76, 2020.
[10] Y.  Ren,  Y.  Li,  and  H.  Sun,  “Alcohol  Modifiers  and  Mechanism  of  Animal  Glue  Binder,”  in Asia-Pacific Engineering and Technology Conference. , 2017, pp. 503–510.
[11] E. Liun and Sunardi, “Perbandingan Harga Energi Dari Sumber Energi Baru Terbarukan Dan Fosil,” J. Pengemb. Energi Nukl. , vol. 16, no. March, pp. 119–130, 2014.
[12] D.  Murdiyanto,  “Potensi  Serat  Alam  Tanaman  Indonesia  Sebagai  Bahan  Fiber  Reinforced Composite  Kedokteran  Gigi,” J.  Mater.  Kedokt.  Gigi ,  vol.  6,  no.  1,  p.  14,  2017,  doi: 10.32793/jmkg.v6i1.260.

## 64  Sugeng Maulana, Kun Harismah
Pengembangan Bahan Alam: Gondorukem dan Anchor sebagai Bahan Konservan Fosil
[13] K.  Harismah,  O.  M.  Ozkendir,  and  M.  Mirzaei,  “Explorations  of  Crystalline  Effects  on  4- (Benzyloxy)Benzaldehyde Properties,” Zeitschrift fur Naturforsch. - Sect. A J. Phys. Sci. , vol. 70, no. 12, pp. 1013–1018, 2015, doi: 10.1515/zna-2015-0134.
[14] A.-T.  Karlberg  and  L.  Hagvall,  “Colophony:  Rosin  in  Unmodified  and  Modified  Form,” Kanerva’s Occup. Dermatology , pp. 607–624, 2020.
[15] S. I. Astuti, S. P. Arso, and P. A. Wigati, Laporan Hasil Kajian Pengembangan Perekat Alam Untuk Penyambungan Artefak Kayu Tahap II , vol. 3, no. 0293. 2015.
.